988 



In der Absicht, den Analcim herzustellen, wurde der Na- 

 Stilbit No. 39b 1355 Stunden bei 210 — 220° mit NaCl- 

 Lösung erhitzt, wobei sich die Verbindung No. 39c bildete; 

 wie von 8 zu 8 Tagen vorgenommene Untersuchungen lehrten, 

 erfolgt die Umwandlung äusserst langsam , erst nach obiger 

 Stundenzahl waren sämmtliche eckige Stücke des Na- Stilbits 

 verschwunden und in sehr feine runde Körner verwandelt. 

 Die Analcimisirung ist jedoch noch nicht zu Ende gelangt, wie 

 der hohe H 2 0-Gehalt in No. 39c und besonders der Umstand 

 lehrt, dass nach 79 stündiger Behandlung von No. 39c mit 

 KCl-Lösung bei 210 — 220°, statt eines H 2 0-freieren Leucits, 

 ein Silicat mit 2,26 pCt. H 2 erhalten wurde. 



No. 39. No. 39a. No. 39b. No. 39c. 



H 2 . . 



. 16,20 



12,15 



15,47 



9,27 



Si0 2 . . 



. 57,97 



57,21 



58,14 



62,56 



A1 2 3 . 



. 16,48 



16,34 



16,72 



17,56 



CaO ; . 



. 7,43 









K 2 . . 



. . 0,52 



14,30 



0,78 





Na 2 . 



. 1,40 





8,89 



10,61 





100 



100 



100 



100 



Da das eben beschriebene Verfahren der Analcimisirung 

 wenig geeignet ist , gelangten folgende zur Prüfung auf ihre 

 Verwendbarkeit. Die an anderen Zeolithen ausgeführte Anal- 

 cimisirung hatte ausnahmlos ergeben, dass dieser Vorgang in 

 alkalisch reagirender Na - Salzlösung rascher erfolgt als in 

 neutraler; dasselbe war also auch für den Stilbit zu erwarten, 

 nur die zweckmässige Zusammensetzung der Lösung ist durch 

 ein mühevolles Versuchen zu ermitteln. Na 2 C0 3 oder Na 2 Si0 3 

 sind nicht anwendbar, weil sie immer vom Stilbit SiO, ab- 

 spalten, andere Stoffe thun dies gleichfalls bei stärkerer Con- 

 centration. Der Na -Stilbit, der äusserst fein gepulvert sein 

 muss, wurde 75 Stunden bei 195 — 205° mit folgender Lösung 

 behandelt: 3 Theile Na 2 2Si0 2 , 10 NaCl und 60 H 2 0; 

 es bildete sich der Si0 2 reichste Analcim No. 39 d, unter dem 

 Mikroskop war keine Spur eckiger Stücke wahrnehmbar, nur 

 runde Körner mit äusserst spärlichen Säulen vermengt. Der 

 Analcim wurde durch 75 stündige Behandlung mit KCl-Lösung 

 bei 200° in den SiO 2 reichsten Leucit No. 39 e umgewandelt. 

 Durch 6tägige Behandlung mit NaCl- Lösung bei 100° wurde 

 der Leucit wieder in den Analcim No. 39 f zurückgeführt. Es 

 wurde ferner Na-Stilbit mit folgender Lösung erhitzt: 2 Theile 

 Borax (Na 2 2 B 2 3 10H 2 O), 10 NaCl und 70 H 2 0. 



No. 39g. 78 Stunden bei 200—210°; runde Körner mit 

 äusserst spärlichen eckigen Stücken. 



